ЭСБЕ/Белый чугун
Белый чугун — По цвету свежего излома различают два вида чугуна: а) серый и б) белый. Оба эти вида явно разнятся между собой как по физическим, так и по химическим свойствам; а именно, серый чугун (называемый также мягким) несколько ковок и обладает вязкостью, достаточной для возможности употреблять его в форме отливок; Б. же чугун (жесткий) тверд и хрупок и для применения в виде изделий не годится вовсе; при обработке образцов соляной или серной кислотой Б. чугун растворяется без остатка, тогда как при такой же обработке серого всегда остается черный графитовый остаток. При быстром охлаждении (например, при поливке водой) раскаленного серого чугуна, почти всякий серый чугун делается белым, если же такой отбеленный чугун опять накалить и охлаждать медленно, то он снова сделается серым. Б. чугун плавится при низшей температуре и не бывает так жидок, как серый; при переделах в железо работа с Б. чугуном идет гораздо успешнее. Б. чугун по своим качествам может быть подразделен на четыре группы, которые отнюдь не должны быть между собою смешиваемы.

1) Чугун белый, зеркальный, характеризуется сильно развитой кристаллизацией, причем площадки их обладают значительным блеском (часто покрыты побежалыми цветами). Чугун этот получается только при спелом ходе домны (см. Доменное производство), проплавляющей шихту из легкоплавких марганцовистых руд; зеркальный чугун представляет собой материал, наименее содержащий так называемые вредные примеси (сера и фосфор); он есть высший представитель группы специальных чугунов, употребляемых при получении стали по кричному способу. Сам зеркальный чугун плавится жидко и переделывается в сталь трудно, другие же члены группы, напротив, переделываются легко. Содержание углерода в зеркальном чугуне доходит до 5,8%. Количество марганца в металле, получаемом из одних шпатоватых железняков и сферосидеритов, редко превосходит 8%; но с тех пор как металл этот начали употреблять при фабрикации литой стали, содержание марганца в чугуне стали увеличивать специальной прибавкой богатых марганцовых руд, и в настоящее время зеркальным чугуном принято называть даже такой металл, который имеет 30% марганца и который вовсе не способен развивать кристаллизацию, столь характерную для обыкновенного зеркального чугуна. Замечательная способность этого 30% металла состоит в том, что до этого предела чугун еще способен притягиваться магнитом, при большем же содержании марганца чугун этого свойства не обнаруживает. Белый чугун богатый марганцем называют ферроманганом (см. это сл.). К группе зеркального чугуна принадлежат все так называемые сталепередельные чугуны, известные у немцев под названием Floss. Они получаются в тех же домнах, из тех же руд, как и зеркальный чугун, только при условиях не столь спелого хода, чаще всего при более тяжелой рудной сыпи (см. Домна). По содержанию углерода они очень редко бывают выше 3%, чаще же не более 2%; вот такие-то чугуны особенно удобны для передела в сталь по кричному способу.

2) Вторую группу Б. чугуна составляет: а) чугун так называемого сырого хода. Условия его получения будут видны при описании доменной плавки (см. Домна); здесь же достаточно упомянуть, что Б. чугун, бедный углеродом, полученный из чистых руд, представляет самый удобный материал для пудлингового передела. К этой же группе принадлежит также б) Б. чугун с малым содержанием углерода, полученный из чистых, но трудно восстановимых и трудноплавких руд при спелом ходе домны; такой чугун, особенно же близкий к третному жесткому (излом белый с черными крапинами) есть наилучший материал для изготовления изделий так называемого ковкого чугуна (см. Чугун). Содержание углерода в чугунах этой группы не превосходит 3%, количество же кремния всегда ниже, чем у чугунов серых и редко достигает до 0,4%.

3) Некоторые сорта руд содержат в себе серу и фосфор в таком количестве, что получаемый из них чугун не годен для обыкновенного передела на хорошее железо (а именно сера причиняет красноломкость, а фосфор хладноломкость) и потому такие руды ценятся гораздо ниже, чем руды чистые. Белый чугун, получаемый из таких руд при переспелом ходе домны, прежде употреблялся только для выделки самых дешевых сортов; нынче же, благодаря основному способу (томассированию, см. это слово), руды эти (после надлежащего обжига для выделения серы) приобрели ценность, так как белый фосфористый чугун, получаемый из них при томассировании, дает материал высокого качества (см. Томассирование).

4) В четвертую группу должно отнести: а) Б. чугун, получаемый через отбеливание чистого серого, и б) Б. чугун, получаемый при рафинировании нечистых серых чугунов. Обе эти побочные операции имеют значение при кричном или пудлинговом переделе. Отбеливание через расплавление и затем быстрое охлаждение делает металл более способным к выгоранию углерода, через что передел в железо идет скорее. Серый чугун, подвергнутый расплавлению и рафинированию, т. е. подвергнутый окислительному влиянию дутья (очищение 76 пудов чугуна длится около 2½ часов) претерпевает более глубокое изменение, а именно при этом выделяются не только углерод и большая часть кремния, но и значительная часть серы и фосфора (угар металла доходит до 10%); таким образом белый рафинированный чугун способен давать при своем переделе в железо металл высшего качества.

Некоторые сорта твердого белого чугуна приготовляют прямо для отливки режущих мелких инструментов.

. 

ЭСБЕ:Вещества